Die anfangliche SuszepUbililat von Nickel in Abliängitrkeit von der Temperatur. 53» 



Diese einem äusseren Felde H= entsprechende Kurve I=f{t) 

 wird sich mit den bisher als richtig angesehenen Kurven in den nie- 

 deren Temperaturen decken und in den höheren Temperaturen von 

 diesen lostrennen und die Temperaturachse früher, nämlich im wahren 

 Umwandlungspunkte schneiden. 



25. Abhäufjicjkeit der Unuvandlungstoiiperaiur ron derFeldsiärke. 

 In Fig. 10 unten sind die Temperaturen der Umwandlungspunkte 

 in Funktion des Feldes aufgetragen. Nach Mitteilung von P. Weiss 

 zeigt sich empirisch ein parabolischer Zusammenhang, der aus dem 

 Bilde rechts oben, wo die Temperaturen in Funktion von \ H aufge- 



Fig. 10. 



Parabolischer Zusammenhang der Umwandlungstemperatur mit dem 

 magnetischen Felde H (unten und links oben). — Ermittlung der 

 Magnetisierungs-Intensitäten /für ein äusseres Feld 7/ = bei verschie- 

 deneu Temperaturen in der Nähe des Umwandlungspunktes (r. oben). 



tragen sind, gütlich zu erkennen ist. Der Schnitt der Geraden mit 

 der Achse |77= gibt bei 359° C. den Scheitel der Parabel und die 

 Temperatur des Umwandlungspunktes für ein äusseres Feld H ~ 0. 

 Die Temperatur 0° C. des Umwandlungspunktes ist somit direkt 

 proportional mit der Quadratwurzel aus der Feldstärke ] H ; der 

 Zusammenhang ist durch folgende Gleichung gegeben : 



O^C. = 359=^+0,1984]:«'. (II) 



0,1984 ist zugleich die Tangente des Neigungswinkels der Geraden 

 0=/(V7/) (Fig. 10 links obenV 



26. Konstruktion der Kurve I = f (t) für ein. äusseres Feld H= 0. 



Für die Konstruktion des wahren Verlaufes der Sättigungs- 



Intensitätskurve konnten Angaben von P. Weiss benützt wei-den, der 



